SÉANCE DU 26 MAI 1902. 121 3 



produit en remplaçant le chlorure cuivreux par le bromure cuivreux; il se forme dans 

 les mémos conditions que le corps précédent. 



« Il se présente en aiguilles plates, brillantes, gris bronzé, de 3""" à 4""" do long. 

 Elles sont insolubles dans l'eau à froid. Leur densité est de 6,4ï- 



» Elles sont inaltérables à la température ordinaire. Réduites en poudre et soumises 

 :\ l'action de l'eau, elles lui abandonnent un peu de brome, même à froid, et davan- 

 tage à l'ébuUition; ce brome est à l'étal d'acide bromhydrique. 



» Elles se décomposent sous l'action des acides minéraux, avec dégagement d'acide 

 sulfliydrifjue. 



» Leur poudre, cliauflee, s'oxyde et dégage de l'acide sulfureux, puis fond en laissant 

 finalement de l'oxyde de bismuth et de l'oxyde de cuivre. 



» L'anah'se montre qu'il répond à la formule ci-dessus. 



» lodosulfobisiiuUltitc de cuivra aCu'S, Bi=S', aBiSL — Ce corps prend nais- 



nce dans les mêmes conditions que les composés chlorés et bromes. 



» Il se présente en aiguilles extrêmement fines, rappelant l'iodosulfobismuthite de 

 plomb, ou en lamelles brillantes, de 2™" de large environ, gris bronzé, soudées à 

 chaque extrémité aux parois des géodes, et souvent enchevêtrées, agglomérées ef dif- 

 ficiles à isoler complètement. 



» Leur poudre est gris foncé et se décompose dans l'eau à la température ordinaire 

 en abandonnant à l'état d'acide iodhydrique de l'iode en assez grande quantité. 



» Ce produit est attaqué par les acides minéraux avec dégagement d'hydrogène 

 sulfuré. 



» Ghauflfé à l'air, il s'oxyde, dégage de l'acide sulfureux, puis entre en fusion et 

 laisse un résidu d'oxyde de bismuth et d'oxyde de cuivre. 



» Leur densité est de 6,5o. Ce chiffre paraît un peu élevé, mais il est dû au sulfure 

 de bismuth que les lamelles conservent pres([ue toujours en excès, comme le montre 

 l'analyse. 



» Les formules ont été confirmées par la reproduction synthétique que nous avons 

 faite de ces différents corps, en partant des chloro-, brome- et iodosulfures de bismuth 

 fondus avec un mélange en proportions convenables de sulfure de cuivre et de sulfure 

 de bismuth. 



» Conclusions. — La présence de l'élément halogène, en proportion 

 définie, que nous avions constatée dans les produits résidtant de l'action 

 des chlorure, bromure et iodiire de plomb sur le sulfure de bismuth Bi^S', 

 n'est donc pas un fait isolé, et l'on obtient des produits de formule 

 analogue avec les chlorure, bromure et iodure cuivreux et le sulfure de 

 bismuth. 



» La proportion de l'halogène est déterminée par la formule 



2Cu-S, Bi^S',2BiSX, 

 dans laquelle X peut remplacer Cl, Br ou L » 



